2i8 MÉMOIRE SLR LA THÉORIE DE LA RESISTANCE ETC. 



pour a iti ver à la mesure de la resistance vive des solides , puisque le 

 produit de la resistance moyenne opposée par l'espace parcouru du 

 point d'application de la puissance, dans les épreuves purement Statiques 

 des barreaux , nous fournit aussi la mesure de lem - travail , egale à la 

 moitié de leur resistance vive. 



Ainsi pour les canons on extrait ces barreaux des disques détachés 

 autour près de la trancile de la bouche , ou dans la masselotte laissée 

 demère la culasse, si l'on veut. D'après les resultate de l'expérience acquise, 

 il parait quii soit suflìsant, pour s'assurer de la resistance moyenne des 

 canons , l'essai des barreaux coupés à la trancile de la bouche. 



Dans tous les cas, il faut avoir le plus grand soin dans ces opérations 

 de ne pas aiterei* la resistance des barreaux par des percussions , de 

 les couper et les essayer tous de la mème manière, en se meltant toujours 

 dans les mèmes circonstances, par rapport surtout aux còtés tournés vers 

 l'axe , ou au dehors de la pièce. 



On coupé aussi de petite prismes aux cylindres des mèmes disques, 

 tout près des barreaux respectifs , ou on les coupé après l'épreuve à la 

 flexion de la parti e de ces barreaux mèmes, la plus èloignèe de la ru- 

 pture. G'est par l'essai à l'écrasement de ce petit cylindre qu'on en 

 déduit aussi la resistance à la compression d'abord nécessaire pour en 

 tirer celle à l'extension par l'essai à la flexion, et nécessaire aussi pour 

 connaitre les vitesses de compression et d'écrasemcnt. Des essais à l'écra- 

 sement faits comparativement avec la presse hydraulique , fournie d'une 

 romaine à piston plongé dans l'huile pour le rendre (i) très-sensible, 

 donnèrent des résultats presque identiques. 



On pourrait couper encore des cylindres pour l'essai direct de la 

 ténacité , dans le but de contròler celle déduite de la flexion ; mais on 

 serait toujours dans le doute, en cas de différence en moins, quelle soit 

 due à la rupture successive par défaut inhérent à ce mode d'essai des 

 solides peu ductiles. 



i?'ous avons vu , que le travail que peut supporter un barreau est 

 mesure par la moitié du produit de la cliarge par l'allongement ou le 

 racourcissement , et que ce travail est égal à la moitié de la force vive 

 du prisme, ou que le produit de la charge par l'allongement égale celui 



(l) Voir le mème Memoire cilé au n.° 30, pag. 48 le (lessili de celle presse. 



